1288 Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse vom 21. Dez. 1916 
optischen Achse ist mit den früher erhaltenen Werten von W. Scuuipr 
in guter Übereinstimmung. Der Unterschied zwischen den beiden 1 
und || beobachteten Werten ist jedoch etwas kleiner als bei diesem 
Beobachter. 
Die beiden Platten aus natürlichem*und synthetischem Hartgummi 
sind mir dureh gütige Vermittlung des Hrn. Prof. H. von WARTENBERG 
überlassen worden, welchem ich zugleich für die Analyse der beiden 
Hartgummisorten zu großem Danke verpflichtet bin. Beide Sorten 
sind verhältnismäßig rein und ergaben einen Aschengehalt von nur 
0.4 Prozent, der Schwefelgehalt beträgt bei dem natürlichen Gummi 
35 Prozent, bei dem synthetischen 27 Prozent. Da beim Vulkanisieren 
des Gummis nur 32 Prozent des Schwefels chemisch gebunden wer- 
den können, so folgt daraus, daß in der untersuchten Probe aus na- 
türlichem Gummi ein Überschuß von freiem Schwefel vorhanden ge- 
wesen ist, während dies beim synthetischen Gummi wahrscheinlich 
nicht der Fall war. 
Das Schleifen und Polieren des Hartgummis verursachte beträcht- 
liche Schwierigkeiten. Insbesondere waren kleine Unebenheiten der 
Obertläche, welche durch die Porösität des Materials hervorgerufen 
werden, nicht zu vermeiden. Dies gilt in erster Linie von dem syn- 
thetischen Gummi, dessen Politurfähigkeit hinter derjenigen des natür- 
lichen zurücksteht. Es ist hiernach nicht ausgeschlossen, daß die be- 
obachteten Reflexionsvermögen bei diesem Material, besonders im Be- 
reiche der kürzeren Wellenlängen, etwas zu klein ausgefallen sind. 
Die Ergebnisse sämtlicher Messungen des Reflexionsvermögens 
und der Dielektrizitätskonstanten sind in der folgenden Tabelle II zu- 
sammengestellt, deren Einrichtung mit der entsprechenden Tabelle II 
der früheren Arbeit im wesentlichen übereinstimmt. Die Bedeutung der 
ersten 7 Spalten bedarf keiner weiteren Erklärung. In der 8. Spalte 
sind die Reflexionsvermögen aufgeführt, wie sie für die ungereinigte 
Strahlung der Quarzquecksilberlampe direkt beobachtet wurden, wäh- 
rend die in der 9. Spalte enthaltenen Werte für die reine Quecksilber- 
dampfstrahlung gelten. Wie man sieht, übersteigt der Betrag der Kor- 
ı W. Scumipr (Ann. d. Phys. 9, S. 919, ı902 und ı1, S. 114, 1903) erhielt für 
die Dielektrizitätskonstante des Quarzes parallel der optischen Axe Dj] = 4.60 und 
senkrecht dazu D, = 4.32; Ferry dagegen (Phil. Mag. (5) 44, S. 404, 1897) für Dj, 
= 4.40 für Di = 4.32. Die von mir beobachteten Werte von Dj —D, liegen etwa 
in der Mitte zwischen denjenigen dieser beiden Beobachter. Für amorphen. Quarz 
ergaben Hrn. Jarsers Messungen mit schnellen und langsamen Schwingungen gut über- 
einstimmende Werte der Dielektrizitätskonstanten. Der beobachtete Mittelwert 3.75 
liegt dem von Hrn. Tuorxvwon (Proc. Roy. Soc. 82, S. 422, 1969) erhaltenen (3.78) 
sehr nahe, weicht aber erheblich von dem Werte ab, welchen Hr. F. A. Scuvrze 
(Ann. d. Phys. 14, S. 384, 1904) für amorphen Quarz angibt (3.20). 
